Jueves 18 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
SECRETARIA DE ENERGIA  
NORMA Oficial Mexicana NOM -024-ENER -2012, Características térmicas y ópticas del vidrio y sistemas 
vidriados para edificaciones. Etiquetado y métodos de prueba.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexic anos . 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -024-ENER -2012, CARACTER ISTICAS T ERMICAS Y OPTICAS DEL VIDRIO  Y 
SISTEMAS VIDRIADOS PARA EDIFICACIONES. ETIQUETADO Y M ETODOS DE PRUEBA.  
EMILIANO PEDRAZA HINOJOSA, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización par a la 
Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con fundamento en los artículos: 33 fracción X de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal;  1, 6, 7 fracción VII, 10, 11 fracciones IV y V y quinto transitorio 
de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 38 fracción II, 40 fracciones I, X y XII, 41, 44, 
45, 46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; 3 fracción VI inciso c), 33, 34 fracciones XIX, XX, XXII, XXIII y XXV y 40 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía; expide la siguiente:  
Norma Oficial Mexicana NOM -024-ENER -2012, ca racterísticas térmicas y ópticas del vidrio y sistemas 
vidriados para edificaciones. Etiquetado y métodos de prueba.  
Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, define las facultades de la Secretaría de 
Energía, entre las que se encuentra la de expedir normas oficiales mexicanas que promueven la eficiencia del 
sector energético;  
Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala como una de las finalidades de las normas 
oficiales mexicanas el establecimiento de criterios y/o especifica ciones que promuevan el mejoramiento del 
medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y salvaguardar la seguridad al usuario;  
Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para la elabo ración de proyectos de normas oficiales mexicanas, el Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, 
ordenó la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -024-ENER -2012, características 
térmicas y ópticas del vidrio y sistemas vidriados para edificaciones. Etiquetado y métodos de prueba; lo que 
se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2012, con el objeto de que los interesados 
presentaran su s comentarios al citado Comité Consultivo que lo propuso;  
Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de dicho proyecto 
de Norma Oficial Mexicana, la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el artícu lo 45 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización estuvo a disposición del público en general para su consulta; y que 
dentro del mismo plazo, no se recibieron comentarios sobre el contenido del citado proyecto de Norma  Oficial 
Mexicana.  
Que la Ley F ederal sobre Metrología y Normalización establece que las normas oficiales mexicanas se 
constituyen como el instrumento idóneo para la prosecución de estos objetivos, se expide la siguiente Norma 
Oficial Mexicana NOM -024-ENER -2012, características térmicas  y ópticas del vidrio y sistemas vidriados para 
edificaciones. Etiquetado y métodos de prueba.  
Sufragio Efectivo. No Reelección.  
México, D.F., a 2 de octubre de 2012. - El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
para la Preservación y Uso  Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía , Emiliano Pedraza Hinojosa .- Rúbrica.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2012  
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -024-ENER -2012, CARACTER ISTICAS T ERMICAS Y OPTICAS DEL 
VIDRIO Y  SISTEMAS VIDRIADOS PARA EDIFICACIONES. ETIQUETADO Y M ETODOS DE PRUEBA  
PREFACIO  
Esta Norma Oficial Mexicana fue elaborada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la 
Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE), con la  colaboración de los 
siguientes organismos, instituciones y empresas:  
 Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación A.C.  
 Asociación de Fabricantes de Vidrio de Seguridad A.C.  
 Centro de Investigación en Energía -UNAM  
 Centro Nacional de I nvestigación y Desarrollo Tecnológico - DGEST - SNEST - SEP 
 Comisión Federal de Electricidad  
 Divimex es Cristal  
 Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica  
 Guardian Industries VPS de R.L. de C.V.  
 Huper Optik  
 Organismo Nacional de Normalización y Certif icación en la Construcción y Edificación, S.C.  
 Saint -Gobain Glass México  
 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa  
 Vidrios Marte, S.A. de C.V.  
 Vitro Vidrio Plano  
Esta norma oficial mexicana tiene por objeto, establecer los métodos de prueba par a evaluar la 
transmitancia visible, el coeficiente de ganancia de calor solar, el coeficiente de sombreado, el coeficiente 
global de transferencia de calor y el coeficiente visible térmico, que se indiquen en los sistemas vidriados que 
se comercialicen en el país.  
Responde a la necesidad de incrementar el ahorro de energía y la preservación de los recursos 
energéticos a través de la utilización de mejores materiales, así como a la de proteger al consumidor, 
orientándole en la selección de los materiales que  le ofrezcan la mejor alternativa para su necesidad de aislar 
térmicamente su edificación, sin perder las características de diseño.  
CONTENIDO  
1. Objetivo  
2. Campo de aplicación  
3. Referencias  
4. Definiciones  
 Absortancia  
 Coeficiente de ganancia de calor solar  
 Coeficiente de sombreado  
 Coeficiente global de transferencia de calor  
 Coeficiente visible térmico  
 Efecto fotoeléctrico  
 Efecto Seebeck  
 Emisividad  
 Espectral  
 Espectrofotómetro  
 Irradiancia  
 Radiación Solar  
 Reflectancia  
 Reflectancia difusa  
 Reflectancia especular  
 Sistema vidriado  
 Transmitancia  Jueves 18 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
5. Especificaciones  
5.1. Transmitancia visible  
5.2. Coeficiente de ganancia de calor solar  
5.3. Coeficiente de sombreado  
5.4. Coeficiente global de transferencia de calor  
5.5. Coeficiente visible térmico  
6. Muestreo  
7. Métodos de prueba  
7.1. Espesor  
7.2. Características ópticas obtenidas por medición  
7.3. Características térmicas obtenidas por cálculo  
7.4. Informe de prueba  
8. Etiquetado  
9. Procedimiento para evaluación de la conformidad  
10. Vigilancia  
11. Sanciones  
12. Bibliografía  
13. Concordancia con normas internacionales  
14. Transitorios  
Apéndices normativos e informativos  
1. Objetivo  
Esta norma oficial mexicana establece la obligación de certificar las características ópticas y térmicas de 
los vidrio s y sistemas vidriados, así como, los métodos de prueba para su verificación, con el fin de asegurar 
el comportamiento térmico de la envolvente de los edificios.  
2. Campo de aplicación  
Esta norma es aplicable a los vidrios y sistemas vidriados homogéneos t ransparentes y translúcidos, de 
fabricación nacional o de importación, para su utilización en las edificaciones que se construyan en el territorio 
nacional.  
3. Referencias  
Para la correcta aplicación de esta norma oficial mexicana deben consultarse y aplic arse las normas 
oficiales mexicanas siguientes o las que las sustituyan:  
 NOM -008-SCFI -2002, Sistema general de unidades de medida.  
 NOM -008-ENER -2001, Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no 
residenciales.  
4. Definiciones  
Absortan cia 
Es la fracción de la radiación incidente absorbida en un material, con relación a la radiación incidente.  
Coeficiente de ganancia de calor solar (CGCS)  
Es la proporción de la ganancia de calor que entra a través de un sistema vidriado por la radiación solar 
incidente. La ganancia de calor solar incluye la radiación solar transmitida directamente y la fracción de la 
radiación solar absorbida, que se transfiere por radiación o convección hacia el espacio interior.  
Coeficiente de sombreado (CS) 
Es la razón  entre la energía solar que se gana a través de un vidrio específico, a la energía solar que se 
gana a través de un vidrio claro de 3 mm de espesor, bajo idénticas condiciones.  
Coeficiente global de transferencia de calor (K)  
Es la densidad de transferenci a de calor por unidad de superficie y por unidad de diferencia de 
temperatura entre los ambientes a cada lado del sistema vidriado.  
Nota: Comúnmente conocido como valor “U”.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2012  
Coeficiente visible térmico ( CVT)  
Es la razón entre la transmitancia visible y el coeficiente de ganancia de calor solar de un sistema vidriado.  
Nota: Comúnmente conocido como valor “LSG”.  
Efecto fotoeléctrico  
Consiste en la emisión de electrones por un material (metal y no -metal  líquidos o gases) a consecuencia 
de absorber energía de r adiación electromagnética (ultravioleta, luz visible o Infrarroja entre otros).  
Efecto Seebeck  
Se refiere a la emisión de electricidad en un circuito eléctrico compuesto por c onductores distintos, 
mientras é stos tienen diferentes temperaturas.  
Emisividad  
Es la proporción de radiación térmica emitida por una superficie u objeto debido a una diferencia de 
temperatura determinada.  
Espectral  
Adjetivo que indica que la propiedad o característica del vidrio fue evaluada en un rango de longitud de 
onda específico.  
Espectrofotómetro  
Es un instrumento que sirve para medir, en función de la longitud de onda, la relación entre valores de una 
misma magnitud fotométrica relativos a dos haces de radiaciones.  
Irradiancia  
Es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de superficie de todo tipo de 
radiación electromagnética y se mide en W/m2. 
Radiación solar  
Se conoce por radiación solar, al conjunto de ondas electromagnéticas emitidas por el sol y se mide en 
W/m2.  
Reflectancia  
Es la fracción de la radiación incidente reflejada en un material con relación a la radiación incidente.  
Reflectancia difusa  
Es la reflectancia direccional hemisférica menos la reflectancia especular.  
Reflectancia especular  
Indica que el flujo deja una superficie y material en  un ángulo que es numéricamente igual al ángulo de 
incidencia, llega en el mismo plano como el del rayo incidente y perpendicular, pero está sobre el lado opuesto 
perpendicular a la superficie.  
Sistema vidriado  
Es un producto o conjunto de productos desarr ollados para llenar aberturas de la envolvente de 
edificaciones, tal como fachadas, ventanas, puertas, domos, tragaluces, etc. y diseñado para permitir el paso 
de luz.  
Transmitancia  
Es la fracción de la radiación incidente transmitida en un material con re lación a la radiación incidente.  
5. Especificaciones  
5.1. Transmitancia visible ( V) 
El fabricante comercializador o importador, debe indicar la transmitancia visible de sus productos en %, el 
cual se verifica de acuerdo al m étodo de cálculo indicado en el apéndice normativo A de esta norma.  
5.2. Coeficiente de ganancia de calor solar (CGCS)  
El fabricante, comercializador o importador debe indicar el coeficiente de ganancia de calor solar de sus 
productos (valor entre 0 y 1), el cual se verifica de acuerdo con el cálculo indicado en el apéndice normativo A 
de esta norma.  
5.3. Coeficiente de sombreado (CS)  
El fabricante, comercializador o importador debe indicar el coeficiente de sombreado de sus productos 
(valor entre 0 y 1), e l cual se verifica de acuerdo con el cálculo indicado en el apéndice normativo A de  esta 
norma.  Jueves 18 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
5.4. Coeficiente global de transferencia de calor (K)  
El fabricante, comercializador o importador debe indicar el coeficiente global de transferencia de calor d e 
sus productos en W/m2 K, el cual se verifica de acuerdo con el cálculo indicado en el apéndice normativo B  
de esta norma.  
5.5. Coeficiente visible térmico (CVT)  
El fabricante, comercializador o importador debe indicar el coeficiente visible térmico de s us productos, el 
cual se verifica de acuerdo con el cálculo indicado en el apéndice normativo B de esta norma.  
6. Muestreo  
Está sujeto a lo dispuesto en el inciso 9.7 de la presente Norma Oficial Mexicana.  
7. Métodos de prueba  
7.1. Espesor  
La medición del espesor de las muestras deberá realizarse con un micrómetro de exteriores con 
resolución mínima de 0,01 milímetros, en el caso de instrumento de contacto se recomienda del tipo caras 
planas.  
7.2. Características ópticas obtenidas por medición  
7.2.1. Evalua ción de la transmitancia espectral  
7.2.1.1.  Equipos  
Espectrofotómetro con esfera de integración adjunta capaz de medir las características espectrales de las 
muestras o materiales que cubra la región del espectro solar en el intervalo de 300 a 2500nm con u na 
incertidumbre menor que 3%.  También podrá realizarse con un equipo que permita medir transmitancia solar 
en el intervalo de 300 a 2500nm con una incertidumbre menor que 3%.  
7.2.1.2.  Seleccionar en el espectrofotómetro la variable de transmitancia y el i ntervalo de medición de 
longitud de onda.  
7.2.1.3.  Realizar la medición con dos patrones del mismo mate rial, Sulfato de Bario (BaS04) o  Polímero de 
Tetra Fluoro Etileno (PTFE)  en ambos puertos, para el de la muestra y para el de referencia (Línea de base).  
7.2.1.4.  Realizar la medición de la transmitancia con el puerto de la muestra vacía (línea de 100%).  
7.2.1.5. Realizar la medición de la transmitancia colocando la muestra opaca metálica (línea de 0%).  
7.2.1.6.  Realizar la medición de la transmitancia col ocando la muestra de vidrio en el puerto de entrada, 
sin importar la cara de medición.  
7.2.1.7.  En caso de doble o triple vidriado, repetir la operación del inciso 7.2.1.5 para los vidrios 2 y 3 , 
respectivamente.  
7.2.1.8.  La transmitancia espectral para vi driados dobles se obtiene substituyendo los valores de 
transmitancia y reflectancia (7.2.4.1.), de las caras al interior de la(s) cámara(s) de gas de cada lámina del 
vidriado, en la ecuación (1) del apéndice normativo A.1, y para vidrios triples la ecuació n (2) del mismo 
apéndice.  
7.2.2.  Evaluación de reflectancia espectral difusa  
7.2.2.1.  Seleccionar en el espectrofotómetro la variable reflectancia y el intervalo de longitud de onda.  
7.2.2.2.  Realizar la prueba de línea base en el  espectrofotómetro, ver in ciso 7.2.1.2.  
7.2.2.3.  Realizar la medición de la reflectancia difusa, en la cara 1  (exterior), de la muestra.  
7.2.2.4.  En caso de vidriado doble o triple, repetir la operación del inciso 7.2.2.3  en ambas caras de cada 
vidrio, exceptuando la cara que en el  vidriado se ubica al interior.  
7.2.2.5.  Corregir los valores de reflectancia espectral difusa con los valores del material empleado para la 
realización de la línea base (PTFE o BaSO 4). 
7.2.3. Evaluación de reflectancia espectral especular.  
7.2.3.1.  Selecc ionar en el espectrofotómetro el modo inverso y el intervalo de longitud de onda.  
7.2.3.2.  Sustituir en el espectrofotómetro una de las muestras de referencias (PTFE o BaSO 4) por una 
superficie especular de referencia (aluminio vaporizado).  
7.2.3.3.  Realiz ar la línea base con dos materiales, una con el material de BaS04  o PTFE y la otra con 
superficie especular de referencia, la cual se toma como el 100% de la medición para cada longitud de onda.  
7.2.3.4.  Realizar medición de la reflectancia especular, de l a cara 1  (exterior)  de la muestra.  
7.2.3.5.  En caso de doble o triple vidriado, repetir la operación del inciso 7.2.3.4  en ambas caras de cada 
vidrio, exceptuando la cara que en el vidriado se ubica al interior.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2012  
7.2.3.6.  Corregir los valores de reflectanci a espectral especular con los valores del material empleado para 
la realización de la línea base (aluminio vaporizado).  
7.2.4.  Medición de emisividad  
7.2.4.1  Equipos  
Espectrómetro,  Emisómetro o Cámara infrarroja: Para determinar la emisividad de la muestra  deberá 
realizarse con un Espectrómetro (3000 a 50000nm) de acuerdo al procedimiento del Apéndice D, con un 
emisómetro que permita medir la emisividad en un intervalo de sensibilidad a la longitud de onda de 3000 a 
35000nm, con una incertidumbre menor que 3%. 
En su defecto, se podrá utilizar también un radiómetro que funcione de manera diferencial (cámara 
infrarroja) que al menos sea sensible en un  intervalo de 7000 a 12000nm y la emisividad deberá ser obtenida 
de la interpolación entre dos muestras de refe rencia. Para emisividades menores o iguales que 0,55 se 
deberán usar dos muestras de referencia una menor que 0,08 y la otra en el intervalo de 0,45 a 0,55. Para 
emisividades mayores que 0,55 se deberá utilizar una muestra de referencia de 0,45 a 0,55 y la  restante de 
0,83 a 1,00. La incertidumbre de la medición del equipo deberá ser menor o igual que ± 0,02.  
Nota: La calibración de los equipos y los patrones de referencia utilizados, previa a la evaluación de las 
muestras, se realizará conforme a lo indica do en los manuales de operación proporcionados por el fabricante 
del equipo respectivo.  
7.2.4.1.1  La emisividad podrá determinarse a partir de medición de reflectancia normal especular espectral 
de acuerdo al procedimiento descrito en el Apéndice D. Pudien do utilizar también las metodologías descritas 
en 7.2.4.1.2 y 7.2.4.1.4.  
7.2.4.1.2.  Determinar la emisividad de la muestra, interpolando la emisividad de la muestra con las 
emisividades de los materiales de referencia a 65ºC, a partir de las temperaturas m edidas con un radiómetro 
infrarrojo, de manera diferencial, en el intervalo mínimo de 7 000 a 12 000 nm, pudiendo extender sólo el 
límite superior hasta donde sea posible, para reducir la incertidumbre.  
7.2.4.1.3.  Los materiales de referencia se deben eleg ir de acuerdo al intervalo en el que se encuentre la 
superficie a evaluar. Se deberá contar con tres materiales de referencia para la medición de emisividad en los 
intervalos de 0,83 a  1,00, 0,45 a 0,55 y menor que 0,08, evaluados con incertidumbre de ±0,0 2, para 
propósitos de esta norma se podrá utilizar como material de referencia vidrio claro para el primer intervalo, 
latón oxidado para el segundo intervalo y acero inoxidable o aluminio vaporizado para el tercer intervalo.  
7.2.4.1.4  La emisividad podrá s er determinada mediante el uso de metodologías donde se utilicen 
emisómetros basados en efecto Seebeck o fotoeléctrico.  Para verificar su buen funcionamiento se deberán 
utilizar los materiales de referencia descritos en 7.2.4.1.3, antes de cada ronda de pr uebas. En el caso de 
utilizar este tipo de metodologías, la incertidumbre de la medición total deberá ser menor o igual al 5%.  
7.3. Características térmicas obtenidas por cálculo  
7.3.1. Evaluación de la reflectancia espectral exterior o(). 
7.3.1.1.  Para cada cara del vidrio calcular la reflectancia espectral exterior, o(), haciendo la suma  de la 
reflectancia espectral difusa (7.2.2 ) más la reflectancia espectral especular (7.2.3).  
7.3.1.2  En el caso de sistemas vidriados dobles o triples, obtener la reflectancia espectral del sistema con 
múltiple lámina de vidrio, o(), utilizando la ecuación (5) para vidriados dobles y la ecuación (6) para 
vidriados triples del apéndice normativo A.  
Conforme a las ecuaciones indicadas en los apéndices normativos A y B y a los valores obtenidos en los 
incisos 7.2 y 7.3, proceder a calcula r los valores de la transmitancia visible, coeficiente de ganancia de calor 
solar, coeficiente de sombreado, coeficiente global de transferencia de calor y el coeficiente visible térmico 
para cada una de las muestras de vidrio.  
La transmitancia visible ( V) se calcula utilizando la ecuación (1) del apéndice normativo A. El coeficiente 
de ganancia de calor solar (CGCS)  se calcula utilizando la ecuación (28) del apéndice normativo A. El 
Coeficiente de sombreado (CS) se calcula u tilizando la ecuación (29) del apéndice normativo A. El coeficiente 
global de transferencia de calor (K o valor U) se obtiene mediante la ecuación (30) del apéndice normativo B. 
El coeficiente visible térmico (CVT) se determina con la ecuación (39) del apé ndice normativo B.  
7.4. Informe de prueba  
El informe de prueba debe contener como mínimo los siguientes datos:  
7.4.1. Identificación de las muestras  
Identificar las muestras conforme al procedimiento especificado por el laboratorio que se encargará de la 
evaluación.  Jueves 18 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
7.4.2.  Resultado.  Registro de los valores obtenidos de la transmitancia visible, el coeficiente de ganancia 
de calor solar, el coeficiente de sombreado, el coeficiente global de transferencia de calor y el coeficiente 
visible térmico, para cada una de las muestras.  
8. Etiquetado  
La información comercial de los productos objeto de la presente norma debe estar contenida en una 
etiqueta para su instalación y rastreabilidad, en cada sistema vidriado con caracteres legibles en idioma 
español, contenie ndo al menos los siguientes datos:  
a) Nombre, marca  o razón social del fabricante o comercializador  
b) Código de identificación del producto o productos certificados  
c) La transmitancia visible del sistema vidriado  
d) El coeficiente de ganancia de calor so lar del sistema vidriado  
e) El coeficiente de sombreado del sistema vidriado  
f) El coeficiente global de transferencia de calor del sistema vidriado  
g) El coeficiente visible térmico del sistema vidriado  
h) Indicación para montaje (cara interior/exterior)  
8.1. Permanencia  
La etiqueta de eficiencia energética debe estar adherida o colocada en el producto ya sea por medio de un 
engomado o, en su defecto, por medio de un cordón, en cuyo caso, la etiqueta de eficiencia energética debe 
tener la rigidez suficient e para que no se flexione por su propio peso. En cualquiera de los casos no debe 
removerse del producto hasta después de que éste haya sido adquirido por el consumidor final.  
8.2. Ubicación  
La etiqueta de eficiencia energética debe estar ubicada en un área  de exhibición del producto visible al 
consumidor.  
8.3. Información  
La etiqueta de eficiencia energética objeto de esta norma debe contener la información que se lista a 
continuación:  
El tipo de letra puede ser Arial o Helvética.  
8.3.1. La leyenda "Etiquet a de NOM -024-ENER -2011", en  tipo negrita.  
8.3.2. La leyenda “Nombre del comercializador”, en tipo normal.  
8.3.3. La leyenda “Nombre del producto”, en tipo normal.  
8.3.4. La leyenda “Código de identificación del producto”, en tipo normal.  
8.3.5. La leyenda "ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA VIDRIADO”, en  tipo negrita.  
8.3.6. La leyenda "Transmitancia visible (%)" seguida del valor correspondiente, en tipo normal.  
8.3.7. La leyenda "Coeficiente de sombreado (0 a 1)" seguido del valor correspondiente, en tipo norma l. 
8.3.8. La leyenda "Coeficiente de ganancia de calor solar (0 a 1)” seguido del valor correspondiente, en 
tipo normal.  
8.3.9. La leyenda "Coeficiente global de transferencia de calor: (W/m2 K)", seguido del valor 
correspondiente, en tipo normal.  
8.3.10. La leyenda "Coeficiente visible térmico” seguido del valor correspondiente, en tipo normal.  
8.3.11. La leyenda "Espesor (mm)", en tipo normal.  
8.3.12. La leyenda “Tipo de vidrio”, en tipo normal.  
8.3.13. La leyenda "País de origen", en tipo normal.  
8.3.14.  La leyenda “Vidrio 1”  seguida del valor del espesor, seguido del tipo de vidrio y seguido del país de 
origen, en tipo normal.  
8.3.15. La leyenda “Vidrio 2”  seguida del valor del espesor, seguido del tipo de vidrio y seguido del país de 
origen, en tipo nor mal.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2012  
8.3.16. La leyenda “Vidrio 3”  seguida del valor del espesor, seguido del tipo de vidrio y seguido del país de 
origen, en tipo normal.  
8.3.17. La leyenda “Cámara 1” seguida del valor del espesor, la leyenda “Contenido:” seguido del nombre 
del gas o air e, y seguido del país de origen, en tipo normal.  
8.3.18. La leyenda “Cámara 2” seguida del valor del espesor, la leyenda “Contenido:” seguido del nombre 
del gas o aire, y seguido del país de origen, en tipo normal.  
8.4. Dimensiones  
Las dimensiones de la et iqueta son las siguientes:  
Alto 14,0 cm ± 1 cm  
Ancho 10,0 cm ± 1 cm  
8.5. Distribución de la información y colores  
8.5.1. La información debe distribuirse como se muestra en la figura 1, que presenta un ejemplo de 
etiqueta.  
8.5.2. La distribución de los col ores se realiza de la siguiente manera:  
Toda la información descrita en el inciso 8.3, así como las líneas debe ser de color negro.  
 El contorno de la etiqueta debe ser sombreado.  
 El resto de la etiqueta debe ser de color amarillo.  
Nota: La etiqueta aplica para vidrio monolítico, doble y triple vidriado según corresponda.  
 
Figura 1 . Ejemplo de distribución de la información de la etiqueta de productos de vidrio  
9. Procedimiento para la evaluación de la conformidad  
De conformidad con los artículos 68 primer párrafo, 70 fracciones I y 73 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, se establece el presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad.  
9.1. Objetivo  
Este Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC), establece los lineam ientos a seguir por 
los organismos de certificación  acreditados y aprobados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, independientemente de los que, en su caso, determine la autoridad competente.  Jueves 18 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
9.2. Referencias  
Para la correcta aplicaci ón de este PEC es necesario consultar los siguientes documentos vigentes:  
 Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN).  
 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (RLFMN).  
9.3. Definiciones  
Para los efectos de este PEC, se entende rá por:  
9.3.1.  Autoridades competentes : la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus atribuciones.  
9.3.2.  Certificado de la conformidad del producto:  documento mediante el cual el organismo de 
certificación para producto, hace constar que un producto o una familia de productos determinados cumple 
con las especificaciones establecidas en la NOM.  
9.3.3.  Especificaciones técnicas:  la información técnica d e los productos que describe que éstos 
cumplen con los criterios de agrupación de familia de producto y que ayudan a demostrar cumplimiento con 
las especificaciones establecidas en la NOM.  
9.3.4.  Evaluación de la conformidad:  la determinación del grado de cumplimiento con la NOM.  
9.3.5.  Informe de certificación del sistema de calidad:  el que otorga un organismo de certificación para 
producto a efecto de hacer constar, que el sistema de control de calidad del producto que se pretende 
certificar, contempla pr ocedimientos para asegurar el cumplimiento con la NOM.  
9.3.6.  Informe de pruebas:  el documento que emite un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado en 
los términos de la LFMN, mediante el cual se presentan los resultados obtenidos en las pruebas reali zadas a 
los productos.  
9.3.7.  Laboratorio de pruebas:  el laboratorio de pruebas acreditado y aprobado para realizar pruebas de 
acuerdo con la NOM, conforme lo establece la LFMN y su Reglamento.  
9.3.8.  Organismo de certificación para producto:  la persona mo ral acreditada y aprobada conforme  a 
la LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto realizar funciones de certificación a los productos referidos en 
la NOM.  
9.3.9.  Organismo de certificación para sistemas de la calidad:  la persona moral acreditada y aproba da 
conforme a la LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto realizar funciones de certificación de sistemas de 
aseguramiento de la calidad.  
9.3.10.  Producto: Todos los vidrios para edificaciones referidos en el campo de aplicación de la NOM.  
9.3.11.  Renova ción del certificado de cumplimiento:  la emisión de un nuevo certificado de 
cumplimiento, normalmente por un periodo igual al que se le otorgó en la primera certificación, previo 
seguimiento al cumplimiento con la NOM.  
9.3.12.  Vigilancia:  la comprobación a  la que están sujetos los productos certificados de acuerdo con la 
NOM, con el objeto de constatar que continúan cumpliendo con la NOM y del que depende la vigencia de 
dicha certificación.  
9.4. Disposiciones generales  
9.4.1.  La autoridad competente resolve rá controversias en la interpretación de este PEC.  
9.4.2.  La evaluación de la conformidad debe realizarse por el organismo de certificación de producto 
conforme a un informe de pruebas emitido por el Laboratorio de prueba, acreditado y aprobado conforme lo  
dispuesto en la LFMN.  
9.4.3.  La lista de los laboratorios de prueba y los organismos de certificación pueden consultarse en la 
entidad mexicana de acreditación y en la dependencia o dependencias competentes, además de que dicha 
relación aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación, pudiéndose consultar también en la página de 
Internet de la Secretaría de Economía y de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.  
9.4.4.  Los gastos que se originen por los servicios de certificación y pruebas de laboratorio, por actos de 
evaluación de la conformidad, serán a cargo de la persona a quien se efectúe ésta conforme a lo establecido 
en el artículo 91 de la LFMN.  
9.5. Opciones de certificación  
9.5.1.  Para obtener el certificado de la conformid ad del producto, el solicitante podrá optar por la 
modalidad de certificación mediante pruebas periódicas al producto, o por la modalidad de certificación 
mediante el sistema de control de la calidad de la línea de producción.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2012  
9.6. Procedimiento  
9.6.1.  El usuario debe solicitar la evaluación de la conformidad con la NOM, al organismo de certificación 
para producto, cuando lo requiera para dar cumplimiento a las disposiciones legales o para otros fines de su 
propio interés y el organismo de certificación par a producto entregará al interesado la solicitud de servicios de 
certificación, el contrato de prestación de servicios y la información necesaria para llevar a cabo el proceso  de 
certificación de producto.  
9.6.2. El organismo de certificación para producto , debe dar respuesta a las solicitudes de certificación, 
renovación, cambios en el alcance de la certificación (tales como modelo, clave, etc.).  
9.6.3.  Una vez que el interesado ha analizado la información proporcionada por el organismo de 
certificación pa ra producto, presentará la siguiente documentación:  
9.6.3.1.  Para el certificado de la conformidad con verificación mediante pruebas periódicas al producto:  
 Solicitud de certificación  
 Contrato de prestación de servicios  
 Copia de la Cédula de Registro Feder al de Contribuyentes del solicitante.  
 Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado, para 
cada producto que integra la familia.  
 Copia del certificado de cumplimiento otorgado con anterioridad, en su caso.  
9.6.3.2. Para el certificado de conformidad del producto con verificación mediante el sistema de control de 
la calidad de la línea de producción:  
 Solicitud de certificación  
 Contrato de prestación de servicios  
 Copia de la Cédula de Registro Federal de Contribu yentes del solicitante.  
 Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado, para 
cada producto que integra la familia.  
 Copia del certificado de cumplimiento otorgado con anterioridad, en su caso.  
 Copia del certifi cado de sistema de calidad por Organismo Certificador acreditado por la entidad de 
acreditación amparando la línea de producción del producto a certificar (en su caso). Para el caso en 
el que el solicitante cuente con un sistema de aseguramiento de la cali dad certificado deberá enviar al 
organismo de certificación de producto un documento que avale la verificación del sistema de control 
de calidad (ver modelo de carta Apéndice informativo G). En caso de que el organismo de certificación 
del sistema de calid ad no envíe la carta correspondiente el organismo de certificación de producto 
podrá verificar el sistema de control de calidad.  
9.6.4.  El solicitante debe elegir un laboratorio de pruebas, con objeto de someter a pruebas de laboratorio 
las muestras que se  indican en la Tabla 1. El muestreo estará a cargo del organismo de certificación para 
producto.  
9.7. Muestreo  
9.7.1.  Para efectos de muestreo, éste debe de sujetarse a lo dispuesto en la Tabla 1, seleccionando, del 
universo de productos que se tengan.  
Tabla 1.- Muestras  
Prueba  Certificación inicial  Verificación  
Piezas a evaluar  Segunda muestra 
(testigo)  Piezas a evaluar  Segunda muestra  
(testigo)  
Transmitancia 
espectral  1 de 2cm x 6 cm  1 de 2 cm x 6 cm  1 de 2cm x 6 cm  1 de 2 cm x 6 cm  
Reflectancia  espec tral 
difusa  1 de 2cm x 6 cm  1 de 2 cm x 6 cm  1 de 2cm x 6 cm  1 de 2 cm x 6 cm  
Reflectancia  espectral 
especular  1 de 2cm x 6 cm  1 de 2 cm x 6 cm  1 de 2cm x 6 cm  1 de 2 cm x 6 cm  Jueves 18 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
9.8. Vigencia de los certificados de cumplimiento del producto.  
9.8.1.  Un año  a partir de la fecha de su emisión, para los certificados de la conformidad con verificación 
mediante pruebas periódicas al producto.  
9.8.2.  Tres años a partir de la fecha de emisión, para los certificados de la conformidad con verificación 
mediante el si stema de control de la calidad de la línea de producción.  
9.9. Visita de vigilancia.  
9.9.1.  El organismo de certificación para producto debe realizar visitas de vigilancia para constatar el 
cumplimiento con la NOM, de los productos certificados.  
9.9.1.1  En la modalidad con seguimiento mediante pruebas periódicas al producto: El seguimiento se debe 
realizar durante la vigencia del certificado con una visita de vigilancia, tomando una muestra de cada 
producto, seleccionada por el organismo de certificación.  
9.9.1.2.  En la modalidad con certificación por medio del sistema de control de la calidad de la línea de 
producción, se deberá efectuar una visita de vigilancia por año para la revisión de su sistema de control  de 
calidad, así como, el muestreo correspondi ente, el muestreo de vigilancia podrá ser recabado en planta, 
bodega o punto de venta o comercialización; el tamaño de la muestra será de conformidad c on la Tabla 1, y 
se le realizará n todas las pruebas, se escogerá  al azar  un producto de los certificados que se tengan.  
9.9.2.  De los resultados del seguimiento correspondiente, el organismo de certificación deberá comprobar 
que los valores sobre los cuales se otorgó la certificación inicial no exista una variación desfavorable en 
eficiencia energética. En ca so de existir una variación desfavorable mayor al 8% entre los valores obtenidos 
de la certificación inicial y los de vigilancia, será motivo de una no conformidad que deberá ser corregida.  
10. Vigilancia  
La Secretaría de Energía, a través de la Comisión N acional para el Uso Eficiente de la Energía y la 
Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, son las autoridades que están a cargo de vigilar el cumplimiento de la presente Norma Oficial 
Mexicana, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación,  como Norma Oficial Mexicana definitiva.  
11. Sanciones  
El incumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, una vez publicada, en el Diario Oficial de la 
Federación, co mo Norma Oficial M exicana definitiva, debe ser sancionado conforme a lo dispuesto por la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y demás disposiciones legales aplicables.  
12. Bibliografía  
 Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de l a Federación el 
primero de julio de 1992.  
 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de enero de 1999.  
 Norma Española UNE -EN 673 Vidrio en la construcción, determinación del coeficie nte de transmisión 
térmica U, método de cálculo.  
13. Concordancia con normas internacionales  
Esta norma concuerda parcialmente con:  
ISO 9050 V2003 Determinación de transmitancia visible, transmitancia solar directa, transmitancia solar 
total de energía, tr ansmitancia ultravioleta y factores de vidriado relacionados. Capítulo 3 y tablas 1, 2 y 3 
(Glass in building – Determination of Light transmittance, solar direct transmittance, total solar energy 
transmittance, ultraviolet transmittance and related glazin g factors).  
14. Transitorios  
Unico. La presente norma, una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación , como norma oficial 
mexicana definitiva, entrará en vigor 180 días después de su publicación y a partir de esa fecha, todos los 
sistemas vidriado s comprendidos dentro del campo de aplicación de la norma, deben ser certificados con 
base a la misma.  
Sufragio Efectivo. No Reelección.  
México, D.F., a 2 de octubre de 2012. - El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
para la Preservaci ón y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía , Emiliano Pedraza Hinojosa .- Rúbrica.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2012  
 Jueves 18 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2012  
 Jueves 18 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2012  
 Jueves 18 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2012  
 Jueves 18 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2012  
 Jueves 18 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
APENDICE C  
(Normativo)  
Tablas de distribución espectral relativ as normalizadas  
Tabla C.1. Distribución espectral relativa normalizada DV() 
 
nm DV() x 102  
Nm DV() x 102 
380 0 590 6,3306  
390 0,0005  600 5,3542  
400 0,0030  610 4,2491  
410 0,0103  620 3,1502  
420 0,0352  630 2,0812  
430 0,0948  640 1,3810  
440 0,2274  650 0,8070  
450 0,4192  660 0,4612  
460 0,6663  670 0,2485  
470 0,9850  680 0,1255  
480 1,5189  690 0,0536  
490 2,1336  700 0,0276  
500 3,3491  710 0,0146  
510 5,1393  720 0,0057  
520 7,0523  730 0,0035  
530 8,7990  740 0,0021  
540 9,4427  750 0,0008  
550 9,8077  760 0,0001  
560 9,4306  770 0,0000  
570 8,6891  780 0,0000  
580 7,8994    
 
Distribución espectral relativa normalizada D del iluminante D65 multiplicada por la eficiencia luminosa 
espectral V () y por el intervalo de longitud de onda . Los valores en esta tabla son calculados de acuerdo a 
la regla trapezoidal.  
Tabla C.2. Distribución espectral relativa normalizada de la radiación solar global  
¡Error! Marcador no 
definido.  (nm)  S   (nm)  S 
300 0 680 0,012838  
305 0,000057  690 0,011788  
310 0,00023 6 700 0,012453  
315 0,000554  710 0,012798  
320 0,000916  720 0,010589  
325 0,001309  730 0,011233  
330 0,001914  740 0,012175  
335 0,002018  750 0,012181  
340 0,002189  760 0,009515  
345 0,002260  770 0,010479  
350 0,002445  780 0,011381        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2012  
355 0,002555  790 0,01126 2 
360 0,002683  800 0,028718  
365 0,003020  850 0,048240  
370 0,003359  900 0,040297  
375 0,003509  950 0,021384  
380 0,003600  1000  0,036097  
385 0,003529  1050  0,034110  
390 0,003551  1100  0,018861  
395 0,004294  1150  0,013228  
400 0,007812  1200  0,022551  
410 0,011638  1250  0,023376  
420 0,011877  1300  0,017756  
430 0,011347  1350  0,003743  
440 0,013246  1400  0,000741  
450 0,015343  1450  0,003792  
460 0,016166  1500  0,009693  
470 0,016178  1550  0,013693  
480 0,016402  1600  0,012203  
490 0,015794  1650  0,010615  
500 0,015 801 1700  0,007256  
510 0,015973  1750  0,007183  
520 0,015357  1800  0,002157  
530 0,015867  1850  0,000398  
540 0,015827  1900  0,000082  
550 0,015844  1950  0,001087  
560 0,015590  2000  0,003024  
570 0,015256  2050  0,003988  
580 0,014745  2100  0,004229  
590 0,014330  2150  0,004142  
600 0,014663  2200  0,003690  
610 0,015030  2250  0,003592  
620 0,014859  2300  0,003436  
630 0,014622  2350  0,003163  
640 0,014526  2400  0,002233  
650 0,014445  2450  0,001202  
660 0,014313  2500  0,000475  
670 0,014023    
 
Distribución espectral relat iva normalizada de la radiación solar global (directa + difusa) S  para masa de 
aire = 1,5, calculada de los valores dados en la Tabla C.1, columna 5, de ISO 9845 -1:1992, multiplicado por el 
intervalo de longitud de onda . Los valores en esta tabla son calculados de acuerdo a la regla trapezoidal.  
Tabla C.3. Propiedades de gases  
 Jueves 18 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
APENDICE D  
(Normativo)  
Determinación de la emisividad normal y de la emisividad corregid a 
D.1.- Determinación de la emisividad con incidencia normal n. 
La emisividad según la normal n de una superficie recubierta se obtiene a partir de su curva espectral de 
reflexión con incidenc ia quasi -normal, medida con ayuda de un espectrómetro infrarrojo equipado de un 
accesorio de reflexión especular, utilizando el procedimiento siguiente.  
El factor de reflexión según la normal, Rn, para una temperatura media de 298  K se determina a partir d e 
la curva tomando la media aritmética de los factores espectrales de reflexión Rn(), medidos a las 30 
longitudes de onda indicadas en la Tabla D.1.  
       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2012  
Tabla D.2. - Factores para el cálculo de la emisividad corregida 
  a parti r de la emisividad normal 
  
Emisividad normal  
n
 Relación  
/n
 
0,03 1,22 
0,05 1,18 
0,10 1,14 
0,20 1,10 
0,30 1,06 
0,40 1,03 
0,50 1,00 
0,60 0,98 
0,70 0,96 
0,80 0,95 
0,89 0,94 
 
APENDICE E  
(Normativo)  
Procedimiento de iteración para los sistemas vidria dos que contienen más de una cámara de gas.  
Para los sistemas vidriados con más de una cámara de gas (N>1), se debe utilizar un procedimiento de 
iteración en el cual la conductancia térmica h s de la capa de gas se determina a una temperatura media 
(ejemplo  en la Tabla E.1) de 283 K (la influencia de ligeras variaciones con relación a esta temperatura es 
despreciable).  
 Jueves 18 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 
APENDICE F  
(Informativo)  
Diagramas de flujo para facilitar la aplicación del método de prueba a los sistemas vidriados  
 
 
       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 Jueves 18 de octubre de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 
 
 
 
 
 
 
       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2012  
APENDICE G  
(Informativo)  
Modelo de carta No. 1  
Nombre del Organismo de Certificación  
 
Fecha  
Solicitud de certificación:  
Fecha de auditorí a: 
Informe número:  
 
Organismo de certificación para productos  
Nombre:  
Presente.   
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 70, 73, 74, 76 y 78 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, este organismo de certificación para sistemas ______________________________, a 
solicitud de la empresa _________________ cuya (s) planta(s) productiva(s) está(n) ubi cada(s) en 
_____________________________________, le informa:  
Se ha observado y veri ficado en el proceso de auditorí a el cumplimiento sistemático y satisfactorio por 
parte de esta empresa de la implantación de sus procedimientos de autoverificación del cum plimiento de 
los productos que fabrica, conforme las normas oficiales mexicanas correspondientes, de acuerdo a  lo 
siguiente:  
Producto:  Marca:  Modelo(s):  Procedimiento:  NOM aplicable:  
    NOM -024-ENER -2011  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
________________________  _____________________  
 Técnico especialista.  Director general y/o  
 Representante del organismo  
 de certificación para productos.  
 
 
_____________________________